

Analyse 



Reduc. (lo 



(Lorknzen). 





SiOo 



30,90 



31,39 



A1203 



46,7 9 



48,84 



Fe^Og 



2,02 



— 



MgO 



19,4 6 



19,77 



Glöd.tab 



1,30 



— 



28 USSING, MINERALER FR A FISKERN.ES I GRÖNLAND. 



MgAl^SiO«. 



29,6 5 

 50,5 9 



19,76 



100,47 100,00 100,00. 



LoRENZEN formodede, at den ikke helt ubetydelige vand- 

 msengde skyldtes en indblanding af forvitrede partier; de mikro- 

 skopisk undersögte prover viste imidlertid ikke tilstedevserelsen 

 af sådanne i nogen ntevnevardig nifengde. For med sikkerhed 

 at afgjöre, hvorvidt det friske mineral er vandholdigt, rensedes 

 en del kornerupin ved separation i Rohrbachs oplösning fra 

 fremmede raineraler og mulig tilstedevarende forvitrede partier; 

 det således erholdte materiale viste sig under mikroskopet fuld- 

 komment rent og gjennemsigtigt. Det glödedes i én time över 

 en almindelig bunsensk lampe, men led herved slet intet vsegt- 

 tab; ved derpå folgende stterk glödning över biffiselampen tabte 

 det 1,2 9 ^ i vaBgt. Vandmangden er således tilstede i den ufor- 

 vitrede gjennerasigtige kornerupin; mulig kan dens naervserelse 

 her saettes i förbindelse med de påfaldende staerke variationer i 

 den optiske axevinkel, idet disse synes at tyde på, at mineralet 

 befinder sig på det förste trin af en omdannelsesproces. 



Det fremgår af ovenstående, at kornerupinen, om end dens 

 sammenscetning vgesentlig svarer til formlen MgAloSiOg, dog intet- 

 somhelst har tilffelles med pyroxen- eller amfibolgruppens mine- 

 raler. Den står i sine egenskaber nsermest ved sillimannit og 

 afviger kun fra dette mineral ved sit betydelige magnesiaind- 

 hold og ved at vtere optisk negativ, medens sillimanniten er 

 positiv. 



